— 203 — 



stenza elettrica delle singole amalgame in tubi di vetro, fra i limiti di tem- 

 peratura sopraccennati. 



« Nella figura qui unita, la curva tracciata con tratto continuo è otte- 

 nuta prendendo come ascisse i volumi % di stagno delle amalgame a 226°,5 

 e per ordinate i coefficienti di variazione X. Essa ci fa conoscere che la mas- 

 sima variazione di resistenza si ha per le tre prime amalgame, cioè per le 

 più povere di stagno. Per le successive amalgame / va diminuendo e assume 

 valori trascurabili per quelle molto concentrate. 



« La curva punteggiata dà i valori di X in funzione della ricchezza 

 percentuale in peso di stagno. La linea tratteggiata è fatta coi valori del 

 coefficiente di contrazione fi (moltiplicati per 10) le ascisse corrispondendo 

 al volume percentuale di stagno. Quest'ultima curva nel suo andamento ge- 

 nerale si avvicina a quella del coefficiente di variazione X. Ciò porta a con- 

 cludere che fino a un certo punto la diminuzione di resistenza dei metalli 

 allegati è in relazione colla contrazione di volume che avviene in seguito 

 alla loro mescolanza. 



« Il massimo valore di X si ha in corrispondenza alle due amalgame 

 Sn Hg 8 , Sn Hg 4 ; il massimo coefficiente di contrazione ix fra Sn Hg 8 e Sn Hg 2 

 (mi manca il /i per la Sn Hg 4 ). Si può dunque giustamente supporre che fra 

 Sn Hg 4 e Su Hg 8 si deve trovare la forinola che rappresenta le proporzioni 

 dei due metalli Sn e Hg, che mescolate portano la massima variazione nelle 

 loro proprietà fisiche e che potrebbe essere considerata come una amalgama 

 o lega chimica. 



« Se coi % corrispondenti alle singole amalgame (variano da 59° a 211° 

 per le amalgame estreme Sn Hg 20 , Snio Hg) si costruisce una curva, per 

 ascisse della quale si prendano le ricchezze volumetriche di Sn, essa mostra 

 un primo tratto quasi verticale, che unisce i due primi valori di %' ; fra il 

 secondo ed il quarto punto si ha un flesso e poi di nuovo un tratto quasi 

 rettilineo che in corrispondenza alla concentrazione 100 % passa quasi per la 

 temperatura di fusione dello stagno. La singolarità della curva in corrispondenza 

 alle amalgame Sn Hg 8 e Sn Hg 4 suffraga la supposizione anzi esposta dell'esi- 

 stenza di una amalgama chimica di composizione intermedia a quella di 

 queste due. 



